insbesondere jenen Prozel) zu beschleunigen, den man als das 
„Blindwerden“ des (rlases bezeichnet. 
Selbst sehr schwache Säuren wirken auf manche Gläser so 
energisch ein, dal) eine oberflächliche Zersetzung sehr rasch eintritt. 
So teilt Warrington (in Erdmanns Journal 1845, XXXVL Bd., 
S. 37) die Analyse eines Flaschenglases mit, welches durch den 
in der Flasche aufbewahrten Wein zersetzt worden war und Peligot 
berichtet (Ann. du Conserv., II. Ba., S. 458) über die Untersuchung 
des Glases einer Champagnerflasche, deren Inhalt infolge einer 
eingetretenen Veränderung des Glases nach wenigen Tagen verdarb. 
In beiden Fällen handelt es sich um ungewöhnlich kalkreiche, 
kieselerdearme Gläser, auf welche wir später noch zurück- 
kommen werden. 
Bei der langsamen, durch relativ sehr schwache Agentien 
bewirkten Zersetzung der Glassubstanz bilden sich sehr häufig 
dünne, irisierende Häutchen, welche leicht abblättern. Mitunter 
bleiben aber die zersetzten Schichten miteinander ziemlich fest 
verbunden, so dab sich nach und nach eine Art Rinde bildet, die 
jedoch immer noch eine deutlich blätterige Struktur erkennen 
läßt. Die unter dieser Rinde liegende Glasoberfläche zeigt in der 
Regel einen schwachen Glanz, der an den Lackglanz der Moldavite 
erinnert, sowie zarte, grubige Korrosionen. Bei mittelalterlichen 
(rlasgefäßen, die viele Jahrhunderte hindurch in der Erde gelegen 
sind, ist diese Rindenbildung mitunter so weit vorgeschritten, dal 
auf dem Querbruche des Glases nur mehr ein ganz schmaler 
Streifen durchsichtiger, unveränderter Glassubstanz zu erkennen 
ist, während die übrige Masse undurchsichtig, mürbe und an der 
Oberfläche mit einem perlmutterartigen bis ausgesprochen metal- 
lischen Glanz versehen erscheint. 
Diese Art der langsamen Zersetzung des rlases scheint 
ziemlich allgemein bekannt zu sein, ist jedoch durchaus nicht die 
einzige. Man findet nämlich sehr häufig, dal) die Zersetzung nicht 
die gesamte Oberfläche des Glases gleichmäbig angreift, sondern 
dab sie von einzelnen Punkten ausgeht, sowohl seitwärts als auch 
gegen das Innere der Glasmasse fortschreitend. Mitunter zeigen 
sich in der durchsichtigen Glasmasse winzig kleine, weibe Pünktchen, 
die unter der Lupe wie strahlige Kristallaggregate aussehen, bei 
der Untersuchung im polarisierten Lichte jedoch als nichtkristalline, 
optisch-isotrope Gebilde erkannt werden. Mit Entglasungsvor- 
